160 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN, 
lich krystallinisch wird. Um zu sehen, ob an dem umgewandelten Arsenik- 
glase etwas Krystallinisches erkannt werden könne, habe ich die aufgelockerte 
Rinde desselben unter einer etwa 400fachen Vergrösserung betrachtet, aber 
keine Spur bestimmter krystallinischer Bildung daran wahrnehmen können. 
Wenn nun gleich diese Beobachtung gegen jene Ansicht zu sprechen scheint, 
so bin ich doch später auf eine eben so ausgezeichnete als überraschende 
Weise von der Richtigkeit derselben überzeugt worden. Im Jahre 1835 er- 
hielt ich von der Silberhütte bei St. Andreasberg durch die Güte des Hrn 
Hüttenmeisters Seidensticker, dem das dortige Arsenikwerk seine treffliche 
Einrichtung verdankt, ein Probestück des daselbst fabricirten Arsenikglases von 
etwa 2 Kubikzoll Grösse, welches von demselben gleich nach dem Öffnen des 
noch warmen Apparates eigenhändig ausgeschlagen und sogleich verpackt wor- 
den war, um es mir möglichst unberührt zukommen zu lassen. Das Stück hatte, 
als ich es erhielt, frische muschelige Bruchflächen, ohne eine Spur von etwas 
Krystallinischem; es war durchsichtig und farbenlos, und von durchaus glas- 
arligem Ansehen. Es wurde von mir in ein durch Papier verschlossenes Glas 
gelegt, und in einer Schieblade meiner metallurgischen Sammlung, die sich 
neben meinem Wohnzimmer in einem trocknen Locale befindet, aufbewahrt. 
Es verging eine längere Zeit, ohne dass ich Veranlassung fand, jenes Stück 
wieder zur Hand zu nehmen. Als dieses aber etwa 10 Jahre nach dem Em- 
pfange geschah, hatte sich das äussere Ansehen: des Arsenikglases auffallend 
verandert. Nicht allein war die Haupimasse porzellanartig geworden, sondern 
es hatte auch an zwei enigegengesetzten Seiten die der Oberfläche zunächst 
befindliche Masse den rein muscheligen Bruch eingebüsst, und stalt dessen bis 
auf ein Paar Linien Tiefe, eine dünnstängliche Absonderung angenommen, 
wobei die Oberfläche rauh und hin und wieder aufgeborsten erschien. Diese 
Veränderung erregte mein Erstaunen; aber wie sehr wurde dieses noch ge- 
steigert, als ich etwa 5 Jahre später jenes Stück einmal wieder betrachtete, 
und nun nicht allein die dünnstängliche Bildung weiter fortgeschritten fand, 
indem sie an manchen Stellen bis auf 4 franz. Linien eingedrungen war, son- 
dern sogar die eine frei liegende Oberfläche der stänglichen Masse mit einer 
grossen Anzahl grósserer und kleinerer, zum Theil sehr deutlicher oktaedri- 
scher Krystalle besetzt fand! Unter den Krystallindividuen haben manche die 
